286 Rik. F. Stalsberg. 



saadan. De fleste Forfattere ere dog enige, at det ved 

 Sand- saavelsom ved den endnu brugelige Tørpuddling (i 

 England) erholdte Stangjern er af ringere Kvalitet og 

 navnlig rødskjørt som Følge dels af Raffinationen dels af 

 den mindre Anledning, som Jernet ved denne Methode 

 har til at blive renset. Med Hensyn til Jernafgangen og 

 Brændselforbruget er man ligeledes uenig; undertiden synes 

 Tørpuddlingen at have et Fortrin i denne Henseende, men 

 at levere et daarhgere Jern. Men det er dog ofte uklart, 

 hvorvidt der nutildags er ment en fuldstændig eller kun 

 halv Tørpuddling, og derhos finder man ligesaa ofte det 

 Modsatte paastaaet, og det vel med Rette*). 



Indtil Slutningen af Trediveaarene anvendtes ved Pud- 

 dlingen Stenkul, Brunkul, Ved eller Torv, altsaa hvad man 

 kakler faste Brændmaterialer. Imidlertid havde, som vi 

 under Rujernet omtalte, Victor Sire fremsat sit Forslag 

 til Puddling ved Hjælp af Masovngase, og strax efter ud- 

 førte du Faui* sine heldige Forsøg i denne Retning ved 

 Wasseralfingen. Blev end et saadant Brug af Gigt- eller 

 Masovngaserne i Længden uforenehgt med en god Mas- 

 ovngang, saa blev dog hans Ide og hans Forsøg frugt- 

 bringende derved, at de gave det sterkeste Stød til den 

 siden saa om sig gribende Anvendelse af særskilt frem- 

 stillet Gas eller saakaldet Generator-Gas ved metallurgiske 

 Operationer. Endnu før F. du Faur's Forsøg vare blevne 

 offentliggjorte, havde Bischof paa Hytteverket Lauchham- 

 mer i Lausitz (1839) anstillet Experimenter med at ud- 

 vikle brændbare Gasarter til dette Brug af den dengang 

 næsten værdløse Torv i en Generator og forbrænde disse 

 under Tilførsel af Luft. Forsøgene godtgjorde, at der 



*) En Beregning af Landrin (Tr. p. 252) over Onikostningernc fal- 

 der ubetinget ud til Fordel for Slagpiuldlingeii. 



